8r6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



fers et aciers. M. Adolphe Jouve ('), le premier, eut Tidée d'appliquer 

 certainsferrosiliciums à la construction d'ap[)areils inattaquables aux acides. 

 Les alliages fabriqués en France d'après ses indications ont reçu le nom 

 de mélillures. Des produits analogues, préparés à l'étranger, ont été lancés 

 dans le commerce sous des noms variés : tantiron (Angleterre), élianite 

 (Italie), neutraleisen (Allemagne), ironac et duriron (Etats-Unis), etc. 



J'ai étudié vers la fin de 1913 les différents ferrosiliciums; les propriétés 

 que je vais indiquer s'appliquent donc aux produits tels qu'ils étaient 

 fabriqués vers cette époque. Le métal Borchers et un échantillon de ferro- 

 bore ont été étudiés comparativement. 



Les pièces d'essai se présentaient sous la forme de lames moulées 

 d'épaisseur variable, allant de 5""" à 1 5""". Les morceaux soumis à l'action 

 des acides étaient obtenus par fracture de lames et les surfaces d'attaque 

 résultaient de cassures fraîches. 



Densités. — Voici les densités de quelques-uns de ces ferrosiliciums, 

 densités prises entre 4" et 10" : 



Mélilliire 6,71 



Elianile I 6,87 



Elianite II . 7,i4 



Ironac >.... 6,71 



Duriron 6)94 



• Borchers 7)85 



Composition. — La plupart de ces ferrosiliciums ont été analysés, ils ont 

 donné la composition suivante : 



Méllllure. Elianite I. Élianite II. Ironac. Duriron. Ferrobore. 



Silicium 16,92 "3)07 i5,i3 i3,i6 i5,5i 4)9 



Fer Sr,o3 83, I0 80,87 83,99 82,23 69,8 



Manganèse '. 0,88 0,63 o,53 0,77 0,66 3,3 



Nickel. o » 2,23 o o » 



Aluminium o,n^ » o ■ o o 3, i 



Carbone o,.592 » 0,82 1,08 o,83 » 



Phosphore 0,173 » 0,0(1 0,78 0,57 » 



Soufre 0,01 11 o,o3 o,o5 0,01 » 



Calcium et magnésium. o » o o o » 



Bore » » » » » '5,4 



CJ Brevet français, n" 3306ri(ï, 1903. 



